328 



Naturwissenschaftliche Kundschau. 



No. 26. 



Gesainmtinhaltes des Bernsteinqnerschnittes aus, beim 

 Bastard nur 0,25 und beim flohmigen Bernstein 0,1. 



Durch Beobachtung des durch künstliche Ein- 

 schnitte bewirkten Harzausflusses an Nadelhölzern 

 ist Herr Klebs zu folgender Anschauung über die 

 Entstehung der Bernsteinvarietäten gekommen. Ur- 

 sprünglich als klare Masse im Stamm (der Bernstein- 

 fichte) enthalten , floss das Harz in zweifacher Weise 

 aus; einmal gemischt mit dem Zellsaft in der Gestalt, 

 in welcher wir es heute als knochigen Bernstein durch 

 die Unzahl der Jahre erhärtet kennen ; das andere 

 Mal ohne Zellsaft aus todtem Holz oder todteu Stamm- 

 theilen, als klarer Bernstein, die heutige Schlaube. 

 Durch die Einwirkung der Sonne entstanden ferner 

 aus dem noch weichen, knochigen Bernstein durch 

 Zusammenfliessen der kleinen Bläschen und Empor- 

 steigen derselben alle die Uebergänge vom Knochen 

 bis zum Klar. Bei diesem Umwandlungsprocess ist 

 also der klare Bernstein das Endproduct, während 

 die bisherige Anschauung gerade vom klaren Bern- 

 stein ausging und die Entstehung der anderen Varie- 

 täten durch Hydratbildnng erklärte. 



In der Natur beobachtet man dieses Klarwerden 

 au der Oberfläche sehr vieler Stücke und kann 

 mikroskopisch noch an den Uebergangsstellen die 

 zusammengefallenen Bläschen nachweisen. Es haben 

 sogar viele Bernsteinarbeiten aus der Steinzeit 

 während der relativ kurzen Zeit ihrer Lagerung 

 (etwa 2500 Jahre) einen Mantel von Klar oder floh- 

 migeni Klar erhalten , während der Kern Bastard ge- 

 blieben ist. Ein Jeder kann diese Erscheinung selbst 

 an seiner Bernsteinspitze aus sattem Bastard (soge- 

 nannter Kumstfarbe) beobachten, welche durch den 

 Gebrauch allmälig immer klarer wird. Auch dies 

 beruht nur auf einem Zusammenschliessen der Bläs- 

 chen, welches hier in Folge der Wärme allerdings 

 verhältnissuiässig schneller vor sich geht. 



Herr Klebs wendet sich auch gegen die Annahme, 

 dass das Harz in überreicher Menge von der Bern- 

 stein -Couifere producirt worden sei. Schätzen wir 

 den heutigen, bekannten Verbreitungsbezirk des Bern- 

 steins auf zehn Quadratmeilen und denken wir uns 

 dieses selbe Gebiet mit lichtem Wald (d. h. auf 4 qm 

 einen Stamm) bestanden, und nehmen nur ein Jahr- 

 tausend bei lOOjährigem Generationswechsel an, so 

 ergräbt dies eine Production an Harz auf den Stamm 

 von kaum 200 g, um die Menge Bernstein zu erlangen, 

 welche nach sehr reichlicher Schätzung in der blauen 

 Erde des Samlandes durchschnittlich lagert. 



Was enthalten nun die kleinen Bläschen ? Diese 

 Frage ist bis jetzt noch nicht spruchreif. So viel 

 steht jedoch fest, dass eine grosse Anzahl derselben 

 Bernsteinsäure in Krystalldrusen , andere Flüssigkeit 

 enthalten. 



Von den seltenen Varietäten des Bernsteins ist 

 zunächst der wirklich blaue hervorzuheben. Die blaue 

 Farbe , welche sich in den Tönen Himmelblau und 

 Dunkelcyanblau bewegt, ist nur eine Interferenzerschei- 

 nnng, ein Opalisiren , hervorgerufen durch ungemein 

 kleine Bläschen von kaum 0,000b mm Durchmesser, 



welche dicht neben einander, aber nur in ganz dünuen 

 Lagen , den klaren Bernstein durchsetzen. Die Er- 

 klärungen von Herrn Halm, welcher den Vivianit, 

 die Fluorescenz , ganz fein vertheiltes Schwefeleisen 

 zu Hülfe nimmt, sind durchaus hinfällig. Allerdings 

 spielt der Schwefelkies eine Rolle, aber nur dadurch, 

 dass er in die Risse der dem Beschauer entgegen- 

 gesetzten Rinde iufiltrirt und den natürlichen, dunklen 

 Hintergrund zur Erzeugung des blauen Schimmers 

 liefert. 



Ueber die Ursachen der Färbung des so äusserst 

 seltenen grünen Bernsteins hält Verfasser sein 

 Urtheil noch zurück. Grüner Bernstein kommt klar 

 sowohl hellgrün als auch in einem von Herrn Klebs 

 gefundenen Stück olivengrün vor; als trüber Stein 

 geht er bis in den Farbenton des Chi'3'sopras, ent- 

 weder rein oder mit weissen Wolken. Von Danzig 

 aus wird vielfach Museen und Sammlern ein klarer, 

 grüner Bernstein zum Kauf angeboten, welcher durch 

 Klarkochen erhalten, also kein Naturbernstein ist. 



Brauner und rothbrauner Bernstein ist durch 

 Brände während der Tertiärzeit bebrannter oder 

 durch die Zeit nachgedunkelter Bernstein, oder auch 

 überhaupt kein Bernstein, sondern Harz von anderen 

 Bäumen der Tertiärzeit, wie z. B. Glessit. 



Verfasser geht näher ein auf die Materialien 

 welche zur Imitation des Bernsteins Verwendung finden, 

 nämlich Glas, Kopal und Celluloid. Glas ist leicht zu 

 erkennen durch Härte und Kältegefühl beim Aufassen, 

 Kopal dadurch, dass er beim Reiben klebrig wird 

 und beim Einweichen in Essigäther den Glanz ver- 

 liert und aufquillt. Celluloid flammt, nur einen 

 Augenblick in die Flamme gehalten, sofort auf und 

 explodirt bei starkem Schlag oder Erwärmen auf 

 140°C. Es ist übrigens auch leicht an dem Kampher- 

 gernch beim Reiben und dadurch zu erkennen, dass 

 es sich in Schwefeläther schnell oberflächlich löst. 



Ausser diesen Imitationen verdienen die in der 

 neuesten Zeit aus kleinen Stücken gepressten Bern- 

 steinarbeiten eine Besprechung. Das Pressverfahren 

 beruht auf der Eigenschaft des Bernsteins, bei einer 

 Temperatur von 140° unter Luftabschluss so weich 

 zu werden, dass man ihn, wie dies auch in der 

 Spitzenindustrie Anwendung findet, biegen kann. 

 Der ei'wärmte Bernstein wird durch hydraulischen 

 Druck zusammengepresst. Verfasser hat selbst der- 

 artige Versuche angestellt, indem er darauf ausging, 

 durch Regulirung des Druckes aus einer beliebigen 

 Bernsteinsorte eine bestimmte verlangte Varietät zu 

 erzeugen. Diese Versuche sind noch nicht abge- 

 schlossen, doch ist es Herrn Klebs bereits gelungen, 

 ein l'ioduct zu erhalten, welches der dunklen „Kumst- 

 farbe" des natürlichen Bernsteins fast ebenbürtig zur 

 Seite steht. Allerdings wurde auch mit einem an- 

 sehnlichen Druck gearbeitet; derselbe überstieg noch 

 400 kg auf den Quadratcentimeter. Der durch 

 Pressung erhaltene, klare Bernstein enthält fast 

 immer bräunliche Flimmer, welche dadurch ent- 

 standen sind, dass sich der Bernstein beim Erwärmen 

 oberflächlich dunkler färbte. Bei allen trüben Fabri- 



